H6n ACADÉMIE DES SCIENCES, 



Les résultais obtenus sont résumés dans le Tableau ci-dessous et repré- 

 sentés graphiquement dans la figure ci-contre. 



Température Durée de la 



de la , Poids cristallisalion 



Si première Température de l'alliage cutectique 



pour 1011. crislallisation. eulectique. en grammes. en secondes. 



o gSo 



2 . , goD 83o 20 go 



4 870 83o 20 i4o 



.5 g/jo 83o 20 160 



7 )o35 83o 20 1 20 



10 I i3o 825 20 100 



20 1255 820 20 go 



3o lago 820 18 85 



40 i32o 820 16 75 



5o i34o 820 14 07 



60 i35o 825 1 3 46 



70 i365 820 12 33 



80 i38o 83o 1 1 20 



go 1 3g5 » 11 » 



g5 1 4o5 )> 10 » 



gS 1 4 1 o >) 10. » 



1 00 1 4 1 5 » B » 



Comme on le voit, le liquidus se compose de deux branches de courbes 

 partant respectivement des points de fusion de Targent (ySo") et du sili- 

 cium (i4i5°) et se coupant vers 800" en un point correspondant à une 

 concentration voisine de j pour 100 de silicium. Le solidus ne conq)rend 

 que la droite horizontale passant par le point eutectique et s'étendant de 

 o à 90 pour 100 de silicium. 



Le silicium et l'argent ne donnent donc point de combinaison. 



Quant à la miscibilité à l'état solide, la considération des durées de cris- 

 tallisation eutectique conduirait à admettre l'existence de cristaux mixtes 

 de silicium et d'argent, 'saturés à partir de 10 pour 100 d'argent. 



Mais l'analyse des cristaux isolés de l'alliage à 'îo pour 100 ne paraît pas 

 confirmer cette prévision. 



Remarque. — Dans les fusions riches en silicium (4o, 5o, 60 pour 100), 

 j'ai remarqué sur le régule une petite perle blanche se détachant nettement 



